( ^42 ) 



le cas du sulfure de carbone, l'emploi d'un champ magnétique est tout 

 indiqué. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur le chromàe de zinc et le chromite de cadmium. 

 Note de M. G. Viard, présentée par M. Troost. 



« Les combinaisons cristallisées du sesquioxyde de chrome avec la 

 magnésie et divers protoxydes, véritables spinelles chromés, ont été obte- 

 nues pour la première fois par Ebelmen qui leur donna le nom de chromites. 

 Il les préparait par sa méthode classique : dissolution des oxydes dans 

 l'acide borique et évaporation du dissolvant à haute température. Il obtint 

 ainsi les chromites de magnésie, de fer (fer chromé), de manganèse et de 

 zinc. Mais ce procédé n'est évidemment accessible qu'à bien peu de chi- 

 mistes, puisqu'il faut soumettre le mélange pendant plusieurs jours à la 

 chaleur intense d'un four à porcelaine. 



» En 1877, M. Gerberfit connaître un autre mode de production de ces 

 corps consistant à chauffer au rouge dans un creuset un chlorure métal- 

 lique avec du bichromate de potasse. Il obtint ainsi a l'état cristallin les 

 chromites de calcium, de baryum et de cuivre et à l'état amorphe ceux de 

 magnésium, de zinc et de fer. 



» Chromite de zinc cnstallisé. — J'ai pu, en modifiant ce dernier procédé, 

 obtenir le chromite de zinc cristallisé. 



)) Il suffit, pour cela, de substituer le chromate neutre de potasse au 

 bichromate et de faire agir sur ce chromate, non plus le chlorure métal- 

 lique fondu, mais la vapeur de ce chlorure entraînée par un courant lent 

 d'azote ou d'acide carbonique. Chromate et chlorure sont contenus dans 

 deux nacelles placées dans un tube de porcelaine. Dans ces conditions, on 

 peut opérer à une température assez élevée, tandis qu'en employant le 

 chlorure fondu on est limité par sa température de volatilisation. 



» Quant à l'emploi du chromate neutre, il s'imposait du moment que la 

 température devait atteindre le rouge blanc; le bichromate fortement 

 chauffé se décomposant en chromate neutre, sesquioxyde de chrome et 

 oxygène, le produit aurait été souillé d'oxyde de chrome dont il eût été 

 impossible de le débarrasser. 



» L'opération terminée, on trouve, dans la nacelle qui contenait le chro- 

 mate, une masse cristalline noire. C'est du chromite de zinc, mélangé 

 d'oxyde de zinc et souvent de chromate non attaqué. On le lave à l'eau, 



